这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同。
Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。
无缝钢管的壁厚偏差及解决方法
近年来无缝钢管在我国钢产量中所占的比例越来越大,由于其用途的广泛性,对其质量也提出了较高的要求,其中无缝钢管的壁厚偏差是其质量的重要指标之一。壁厚偏差会直接影响无缝钢管的使用范围,在当前日趋激烈的市场竞争中,如果一个生产厂家不能在质量上作文章,制造出高质量的无缝钢管,则许多市场份额的丢失是不可避免的。
笔者通过几年来的实践,以及与国内一些生产厂家进行的大量技术交流和实际操作改动,使得无缝钢管的壁厚偏差得到了明显的改善。本文将对所涉及的一些问题略作阐述。
在实际生产过程中,一般存在下列问题:
主要合金元素对钢性能影响的有关说明

元素名称
对性能主要影响
Al
主要作用为细化晶粒和脱氧,在渗氮钢中能促成渗氮层,含量高时,能提高高温抗氧化性,耐H2s气体的腐蚀作用,固溶强化作用大,提高耐热合金的热强性,有促使石墨化倾向
B
微量硼能提高钢的淬透性,但随钢中碳含量增加,淬透性的提高逐渐减弱以至完全消失
C
含量增加,钢的硬度和强度也提高,但塑性和韧性随之下降
Co
有固溶强化作用,使钢具有红硬性,提高高温性能、抗氧化和耐腐蚀性,为高温合金及超硬高速钢的重要合金元素,提高钢的Ms点,降低钢的淬透性
Cr
提高钢的淬透性,并有二次硬化作用,增加高碳钢的耐磨性,含量超过12%时,使钢具有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀作用,提高钢的热强性,是不锈耐酸钢及耐热钢的主要合金元素,但含量高时易产生脆性
Cu
含量低时,作用和镍相似,含量较高时,对热变形加工不利,如超过0.30%时,在热变形加工时导致高温铜脆现象,含量高于0.75%时,经固溶处理和时效后可产生时效强化作用。在低碳合金钢中,特别是与磷同时存在,可提高钢的抗大气腐蚀性,2%一3%的铜在不锈钢中可提高对硫酸、磷酸及盐酸等的抗腐蚀性及对应力腐蚀的稳定性
Mn
降低钢的下临界点,增加奥氏体冷却时的过冷度,细化珠光体组织以改善其力学性能,为低合金钢的重要合金元素,能明显提高钢的淬透性,但有增加晶粒粗化和回火脆性的不利倾向

Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。
碳素结构钢的牌号和化学成分

牌号
等级
化学成分(质量分数)(%)
脱氧方法
C
外圆92毫米内孔78毫米无缝钢管 为了经济地生产钢管,并使生产具有中、小型规模,大口径无缝钢管即年产量为15~20万I,其工艺的核心是减少轧机的机架数目。因此,从各个角度广泛地研究了5机架、4机架和3机架方案的变形参数如表22-6所示。工艺的主要工艺优点是轧薄壁管、公差好、收得率高等。而3机架方案因其灵活性很差,因此大大减弱了工艺的优点。时灿轧机的延伸系数仅为1.8,穿孔机需完成较大的延伸量,并需用最后两机架取得较好的尺寸公差,而三机架方案却丧失了这一条件。因此,一般不推荐这一方案。机组所生产的钢管直径的上限在6 ~9英寸范围内,由于皿轧管机组被划分为普通吣四和紧凑式两大类,其对比如表22-7所示。由于轧机延伸系数偏小,产量偏低,属于中小产量水平的轧管机组。主要设备有锥辊式穿孔机、少机架的轧管机(设有只⑶系统)以及脱管机、张减机。
Mn
SP
S
P
F、b、Z
Q215
A
0.09-0.15
外圆92毫米内孔78毫米无缝钢管 热轧钢,质在质更优;高强度,安心更舒心顺成无缝钢管。
F、b、Z
B
Q235
A
0.14-0.22
外圆92毫米内孔78毫米无缝钢管 顺成无缝管严谨思考,严密操作;严格检查,严肃验证
0.040
冷轧(拔)管:2000~10500 mm
TZ
Q255
A
外圆92毫米内孔78毫米无缝钢管穿孔的温度、工艺调整也不容忽视,若穿孔温度低、调整不当,也会造成毛管内部组织的撕裂。
Z 顺成无缝钢管,一次选择,永久放心。 同心协力高奏顺成无缝钢管之歌,精诚团结共创顺成无缝钢管未来
B
Z

注:F表示沸腾钢,b表示半镇静钢,z表示镇静钢,TZ表示特殊镇静钢。